SÉANCE DU l3 FÉVRIER igoS. .'129 



de substitution et ne sont même pas en rapport fixe. Toute méthode de 

 mesure fondée sur ces réactions serait donc mauvaise. D'ailleurs, en ce qui 

 concerne le fer déposé par ionoplastie, ces substitutions elles-mêmes sont 

 fort difficiles; le fer ionoplastique est, en effet, fort peu altérable, ce qui 

 paraît tenir à l'absence d'éléments étrangers; les acides ne le dissolvent 

 que lentement; il ne s'oxyde pas à la température ordinaire, même dans 

 l'air humide; plongé dans une solution de sulfate de cuivre, il ne subit 

 aucune altération, mais, si on le louche avec du fer ordinaire, sa transfor- 

 mation en cuivre se produit peu à peu autour du point de contact. 



Les divers essais que je viens de rapporter, et d'autres encore, m'ont 

 amené à conclure que la méthode d'analyse chimique colorimétrique était 

 seule applicable au fer. La lamelle ferrée est dissoute dans l'eau régale et 

 dosée colorimétriquement par comparaison avec une liqueur titrée de fer, 

 en prenant comme réactif colorimétrique le sulfocyanure de potassium; la 

 méthode, employée avec les précautions d'usage, est sensible au centième 

 de milligramme. 



Ce ju'océdé a l'inconvénient de détruire la lamelle de fer; aussi ai-je cru 

 nécessaire de le combiner avec la comparaison photométrique des transpa- 

 rences, comparaison possible avec la lumière blanche parce que le fer, 

 quand il ne contient pas d'oxyde, est gris, c'est-à-dire absorbe également 

 toutes les radiations visibles; j'ai pu ainsi constituer un procédé de mesure 

 qui, tout en respectant la pellicule à étudier, permet de déterminer immé- 

 diatement son épaisseur : 



Deux lampes à incandescence, iiionlées sur une même batterie d'accumulateurs, sont 

 placées de part et d'autre d'un photomètre Lummer et Brodhun; les rayons de l'une 

 d'elles sont concentrés par une lentille sur le trou d'un diaphragme contre lequel on 

 peut placer la lamelle à étudier, puis repris par une seconde lentille et ramenés sur 

 l'écran dépoli du photomètre de manière à y produire un éclairement intense et uni- 

 forme. La seconde lampe se déplace sur un banc d'optique et l'on mesure ses dis- 

 tances d et d' au photomètre, correspondant à l'équilibre photométrique, la lame 

 fVrrée étant placée contre le diaphragme, puis enlevée. La transparence brute, ainsi 



mesurée, estT=--— • Elle dépend du pouvoir réflecteur, mais on peut l'obtenir très 



rapidement, et c'est le point essentiel. L'emploi d'un diaphragme dont le trou a un 

 diamètre de i"^"" permet d'ailleurs d'étudier la transparence région par région. 



En procédant ainsi sur des lames choisies parmi les plus uniformes, et 

 dont la teneur en fer a été déterminée ensuite par la coiorimétrie, j'ai pu 



